( 1^94 ) 



» Je ferai connaître dans celte Note les propriétés des séléninres et tellu- 

 riircs de zinc et de cadmium que l'on n'a pas encore rencontrés dans la 

 nature et cpie j'ai pu obtenir parfaitement cristallisés par voie sèche. 



» 1° Tellurure de zinc. — Le teihn'ure et le zinc se combinent à équi- 

 valents égaux, à une température comprise entre le point de fusion du zinc 

 et celui du tellure; la combinaison dégage assez de chaleur pour porter 

 toute la masse à l'incandescence. La matière ainsi obtenue est formée de 

 cristaux microscopiques; ejle possède l'éclat métallique, et sa poussière est 

 d'un rouge cinabre. Portée au rouge vif dans un tube de porcelaine et dans 

 un courant très-lent d'hydrogène pur et sec, elle s'est entièrement volati- 

 lisée; il s'est déposé dans les parties moins chaudes que les parties moyennes 

 du tube de très-gros cristaux rouge-rubis mesurables. 



» C'est par cette méthode que MM. H. Sainte-Claire Deville et Troost 

 ont fait cristalliser le sulfure de zinc à haute température. 



» Les cristaux de tellurure de zinc sont formés par un prisme hexagonal 

 surmonté d'un pointement à trois faces rhombes rappelant par leur aspect 

 le prisme hexagonal surmonté d'un pointement rhomboédrique; maisl'angle 

 de deux faces du pointement est de lao degrés et des lames de | de milli- 

 mètre d'épaisseur taillées parallèlement ou perpendiculairement à l'axe du 

 prisme ne présentent aucun phénomène de polarisation; ils appartiennent 

 donc au système régulier : le pointement est formé par les angles du dodé- 

 caèdre rhomboïdal sur lequel on trouve la face a' de l'octaèdre régulier; 

 le prisme hexagonal est formé par les fiices b* qui supportent le pointement 

 trièdre. La densité de ces cristaux, à i5 degrés, est 6,34- 



» Pour déterminer la composition du tellurure de zinc, les cristaux ont 

 été dissous dans l'acide nitrique concentré, afin d'éviter tout dégagement 

 d'hydrogène tellure. A|)rès avoir évaporé jusqu'à siccité, on a dissous le 

 résidu dans l'acide chlorhydrique; le tellure a été précipité par l'acide sul- 

 fureux, et le zinc dosé au moyen du carbonate de soude. 



» La composition du tellurure de zinc est exprimée par la formule ZnTe. 

 » 2" Tellurure de cadmium. — Le tellure et le cadmium se combinent 

 à équivalents égaux à 5oo degrés environ, avec un dégagement de chaleur 

 notable, mais moindre que celui qui accompagne la formation du tellu- 

 rure de zinc. 



■» Le produit ainsi obtenu est amorphe et possède l'éclat métallique; 

 chauffé dans un courant très-lent d'hydrogène, il se volatilise à une tem- 

 pérature moins élevée que le tellurure de zinc et forme des cristaux noirs 

 dont les faces ont beaucoup d'éclat. 



